274 REGHEKCHES SUR LE NICKEL 



température en suivant la courbe, mais restant le plus 

 souvent au-dessous. Nous nous trouvons ici en présence 

 d'un phénomène analogue à la surfusion, à une rupture 

 complète de l'équilibre auquel on revient brusquement, 

 probablement par une onde courant rapidement le long 

 de la barre, comme dans la cristallisation qui met un 

 terme au faux-équilibre. Il est remarquable qu'un phéno- 

 mène de cette nature puisse se produire dans un solide à 

 basse température; j'essayerai d'en esquisser plus loin la 

 théorie. 



La variabilité de la dilatation des aciers irréversibles 

 diminue beaucoup l'intérêt que pourraient présenter les 

 mesures de dilatation par le comparateur. J'ai fait, au 

 début, des expériences précises pour la connaître, mais 

 les nombres trouvés ne correspondent qu'à un état bien 

 déterminé des règles, et ces nombres n'ont pas grande 

 valeur si cet état n'est pas parfaitement défini. Deux états 

 seulement peuvent être indiqués d'une façon précise, ce 

 sont ceux qui correspondent aux extrémités de la courbe 

 de transformation. La dilatation de quelques alliages a 

 pu être mesurée dans ces conditions, en particulier celle 

 de deux alliages chromés à l'état non magnétique et 

 celle d'un alliage contenant 5 pour 100 de nickel dans 

 l'état complètement magnétique. Les nombres trouvés 

 pour ces divers alliages seront donnés plus loin. 



Si l'on porte en ordonnées les valeurs des dilatations, 

 les abscisses étant les teneurs en nickel, on obtient un 

 réseau de courbes dont chacune correspond à une tem- 

 pérature déterminée atteinte par les alliages. Faisant 

 abstraction de la transformation supérieure, que tous les 

 alliages ont nécessairement subie complètement dans les 

 chauffes faites en vue du forgeage, nous pouvons suppo- 



